353 



Von den aufgeführten Formen ist 2 / 3 P für den Anatas neu. 



Die Krystalle kommen einzeln aufgewachsen und zu Gruppen 

 verbunden vor. Die Härte ist 5,5 — 6; das specifische Gewicht 

 3,869. Die Spaltung ist nach P vollkommen, nach oP etwas 

 minder gut darstellbar. Die Grösse der Krystalle ist schwankend, 

 der grösste Krystall in meinem Besitz zeigt in der Kichtung der 

 Hauptaxe 10 Mm. Ausdehnung, senkrecht darauf etwa 5 Mm. 



Bezüglich der optischen Eigenschaften kann eine starke nega- 

 tive Doppelbrechung nachgewiesen werden, und zeigte sich ferner 

 das senkrecht zur optischen Axe angeschliffene Präparat im Pola- 

 risationsmikroskop vielfach äusserst gestört. — Der Dichroismus 

 ist schwach, das gewöhnliche Bild der dichroskopischen Loupe 

 ist gelbbraun, das aussergewöhnliche röthlichbraun gefärbt. 



Fassen wir die Resultate des Vorstehenden kurz zusammen, 

 so ergibt sich, dass im Binnenthale ein ausgezeichnetes Anatas- 

 vorkommen in vier charakteristischen Typen mit beträchtlichem 

 Flächenreichthum sich uns darbietet. Die Krystalle zeigen, na- 

 mentlich in der Zone der mP, eine grosse Tendenz secundäre 

 Formen zu erzeugen; es gibt aber auch viele, sehr vollkommen 

 gebildete Individuen, deren Winkel mit den gerechneten auf das 

 Beste stimmen. Den Winkelverhältnissen und dem Zonenverband 

 der Gestalten werden nun die folgenden Erörterungen gewidmet 

 sein. Ich gebe zunächst eine Zusammenstellung sämmtlicher am 

 Anatas beobachteten Gestalten , dann einen Einblick in ihren 

 Zonenznsammenhang und schliesslich eine Zusammenstellung der 

 wichtigsten Winkel. 



Leider war es mir nicht vergönnt, Krystalle anderer Fund- 

 orte ebenso eingehend, wie die des Binnenthaler Vorkommens 

 untersuchen zu können. — 



N. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1875. 



23 



